O. Mügge, Die Zustandsänderung des Quarzes bei 570°. 195 



Zerfall optisch inaktiver kristalliner Si0 2 entstanden wären. 

 Dieses Fehlen von Verwachsungen r. u. 1. Kristalle ist na- 

 mentlich bemerkenswert gegenüber der Häufigkeit solcher in 

 gewissen Vorkommen von aus wässerigen Lösungen ent- 

 standenen Quarzen (Amethyste, manche Gangquarze). Da 

 in diesen die rechten und linken Teile meist Anwachsschichten 

 // {1011} zu entsprechen scheinen, scheint es möglich, daß 

 gewisse, nach den Erfahrungen am chlorsauren Natron ver- 

 mutlich selbst aktive und der Art nach in den verschiedenen 

 Wachstumsperioden wechselnde, Zusätze zur Nährlösung die 

 Ausscheidung bald r. , bald 1. Kristalle aus der inaktiven 

 Lösung bewirkten, während bei der Ausscheidung aus Schmelz- 

 fluß ein solcher Wechsel des Impfstoffes ausgeschlossen war 

 und jeder Kristallisationskeim entweder zu einem r. oder 1. 

 Kristall wurde 1 . Ob oberhalb 1500° eine optisch inaktive 

 kristalline Modifikation besteht, erscheint angesichts der 

 Nichtaktivität des Quarzglases 2 immerhin möglich, indessen 

 ergaben Versuche, daß sie jedenfalls bei niedriger Temperatur 

 nicht beständig ist. Von Quarzplatten, welche bis auf die 

 Mitte in Platinblech gewickelt waren, wurde ein Teil in der 

 Leuchtgas -Sauerstoff -Flamme geschmolzen; die nicht ge- 

 schmolzenen Teile verrieten, auch an den Berührungsstellen 

 mit den geschmolzenen Teilen, keine anderen Veränderungen 

 als die auf 570° erhitzten weder im optischen Verhalten noch 

 in den Ätzfiguren; die geschmolzenen Teile sind zwar z. T. 

 nicht ganz isotrop, sondern zeigen schwache Aggregatpolari- 



1 Faßt man mit J. H. L. Vogt u. a. die schriftgranitischen Quarze 

 als Ausscheidungen aus Schmelzfluß auf, so wären also auch bei ihnen 

 Verwachsungen von r. und 1. nur ausnahmsweise , dagegen Zwillingsbau 

 nach {1010} allgemein zu erwarten. 30 Plättchen aus Schriftgranit von 

 Clear Creek, Kalifornien, nach der Basis erwiesen sich fast sämtlich ver- 

 zwillingt nach {1010}, keines als Verwachsung von r. und 1. 



2 Platten gut polierten Quarzglases zu einer Säule von ca. 2 cm 

 Höhe aufeinander geschichtet, zeigten im Na-Licht keine merkliche Drehung. 



13* 



